466 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de o à 8 pour loo d'aluminium; l'attaque au perchlorure de fer ou au chlorure de 

 cuivre ammoniacal fait apparaître de grands polyèdres. 



Constituant p. — Quand la teneur en aluminium dépasse 8 pour loo on voit appa- 

 raître des masses colorées en noir, dans l'allaque au perchlorure de cuivre: c'est le 

 constituant p; ce constituant augmente quand raluminium croît; il est entouré d'une 

 masse jaune qui n'est autre que le constituant a. Le constituant p correspond an 

 maximum de la courbe de fusibilité : c'est ou la combinaison Cu^Al, ou une solution 

 solide. 



Constituant -(. — Ce constituant n'existe jamais dans les alliages refroidis lente- 

 ment; il est caractéristique de tous les alliages renfermant entre 8,6 et ii ,8 pour loo 

 d'aluminium qui ont été refroidis brusquement à une température supérieure à leur 

 point de transformation. 



Constituant 8. — Quand la teneur en aluminium varie de 1 1 , 8 à i5 ,5, la micro- 

 structure montre le constituant ^ englobé dans une nouvelle solution solide, que nous 

 désignerons par la lettre S. Lorsque la teneur en aluminium dépasse i5,5 pour lOO, 

 on se trouve en présence de produits homogènes formés de cette solution o et dans 

 lesquels on ne peut fair^ apparaître que des polyèdres ou des plans de. clivage plus 

 ou moins accentués; il en est ainsi jusqu'à 3o pour loo d'aluminium. 



Constituant t. — Lorsque la teneur en aluminium dépasse 3o jjour loo, on se trouve 

 en présence d'alliages qui, attaqués par la potasse, laissent voir de grands cristallites 

 aux bords arrondis, le fond devenant noir; ces cristallites diminuent au fur et à 

 mesure que la teneur en aluminium augmente, ils disparaissent pour une teneur en 

 aluminium de 46 pour loo; entre 44 et 46 peur loo d'aluminium on est en présence 

 d'une nouvelle solution solide, d'une composition très voisine de APCu. 



Constituant v). — Quand la teneur en aluminium atteint 47 pour loo on voit des 

 cristaux très nets de APCu, définis par M. Le Chatelier. Ces cristaux sont entourés 

 d'un eutectique; ils diminuent tandis que ce dernier augmente, quand la teneur en 

 aluminium croît. 



A 66 pour lOo l'eutectique occupe toute la masse. 



Constituant H. — Pour une teneur en aluminium supérieure à 66 pour lOO, on 

 retrouve toujours le même eutectique, mais le constituant qu'entoure cet eutectique 

 est autre; nous l'appellerons H; il s'attaque plus rapidement que rj par la potasse et les 

 acides; ce ne peut être que de l'aluminium ou une solution aluminium-cuivre à très 

 basse teneur en cuivre. 



En résumé, l'étude des alliages cuivre-aluminium nous a conduils à 

 définir sept constituants, à savoir : 



1° a, solution renfermant de o à 8 pour loo Al; ce constituant a été 

 confondu jusqu'ici avec le constituant Cu^ Al; 



2.^ [i, qui serait ou le composé Cu^Al ou une solution solide; 



3° y, solution solide qui ne prend naissance que par trempe ; 



4** ^, solution solide dont la teneur en aluminium varie de i4 à 3o 

 pour loo; 



